165 
ger Versuch. i 
ı Theil schwefelsaures Kupfer in 6 Theilen Wasser aufge- 
gelöst, mit einem Zinlmagel in Berührung gesetzt, zeigte gleich beym 
ersten Hineintauchen einen grauschwarzen Niederschlag, auf dem 
sich nach und nach, binnen einigen Minuten, ein wahrer Kupfer- 
niederschlag absetzte. Dieser Erfolg war eine Zeitlang immer der- 
selbe, wenn der Niederschlag von Zeit zu Zeit abgestossen und der 
Zinknagel aufs Neue mit der Auflösung in Berührung gesetzt wurde. 
Der schwarze Niederschlag nahm nach dem Abwaschen und Polirea 
Metallglanz und Farbe des Tombacks und der kupferfarbene den 
Glanz des metallischen Kupfers an. 
ger Versuch. 
ı Theil schwefelsaures Kupfer, in ı2 Theilen Wasser aufge- 
löst, gab unter denselben Umständen den gleichen Erfolg ; doch 
zeigte sich der Kupferniederschlag später und der schwarze Nieder- 
- schlag, besonders der vom ersten Hineintauchen, nahm beym Poli- 
ren eine mehr ins Messinggelbe spielende Farbe an. 
ıoter Versuch. 
In einer Auflösung von ı Theil des Salzes in ı6 Theilen Was- 
ser wurde der auflallende Erfolg erhalten, dafs sich zuerst ıo Mi- 
nuten lang der grauschwarze Niederschlag absonderte, der sich hier- 
auf mit messinggelben, doch nicht metallisch glänzenden , -Puncten 
‚bedeckte, wovon einige durch aufsteigende Gasblasen auf die Ober- 
Näche der Flüfsigkeit gehoben wurden. Späterhin, nach einer halben 
Stunde ohngefähr, erschien auch der sich auf den vorigen ablagern- 
de, immer mehr zunehmende Kupferniederschlag. 
zit Versuch. 
In einer Auflösung von ı Th. schwefelsaurem Kupfer in 20 Th. 
Wasser zeigten sich folgende Erscheinungen. Es erschien an der Zink- 
stange 
